400 



6-seitige Schnitte geben, meist jedoch schlauchartig geformt sind. 

 Dieser Körper tritt hier bedeutend zurück. 



Schmelze 9 (Taf. XXI) (Fig. 5) - 50% Mg 2 SiO*. Zwischen 

 den einzelnen Kristallen, zuweilen auch als Einschlüsse, finden sich 

 noch Glasreste, sonst hat sich nur ein Mineral ausgeschieden, 

 welches mit dem geringer doppelbrechenden der vorigen Schmelze 

 identisch sein dürfte. Augenscheinlich ist dieses Mineral Monti- 

 cellit. Dieser Körper bildet vorzugsweise größere Kristalle, die 

 im Dünnschliffe vier- oder sechsseitige Begrenzungen aufweisen. 



Eine eigentümliche Kernbildung zeigt sich bei diesen 

 Schnitten, indem der Kern anders als die Hülle orientiert ist. 

 Es wurde z. B. der Unterschied der Auslöschungsrichtung von 

 Kern und Hülle 36° gemessen. Hierbei war es interessant, daß 

 der Kern vorzugsweise die Seiten ausgebildet hatte nach denen 

 die Auslöschung erfolgt, während die Hülle die nicht der Aus- 

 löschung parallelen Seiten vorzugsweise ausgebildet hat, und diese 

 parallel den Seiten des Kerns verlaufen. Außer diesen großen 

 Kristallausscheidungen hat sich als Füllmasse eine zweite Gene- 

 ration kleiner, meist nadeiförmiger, auch viereckiger Kristalle 

 ausgeschieden, die dieselbe Licht- und Doppelbrechung wie die 

 der ersten Generation besitzen, folglich auch stofflich identisch 

 sein dürften. 



Schmelze 10. (Taf. XXII)— 56,25% Mg 2 Si0 4 . Sechsseitige 

 und leistenförmige Schnitte vom opt. Charakter der vorigen Schmelze 

 finden sich reichlich im Dünnschliffe. Daneben treten aber auch 



5 \ 



Fig. 5. 



